各种退火和正火加热温度比较 1)均匀化退火:Ac3+(150~200) ℃2) 正火: Ac3或Accm+(30~50)℃3)完全退火:Ac3+(20~50)℃4)球化退火:Ac1+(20~40)℃5)去应力退火:500℃~650℃ 淬火 淬火——将钢加热到Ac3或Ac1相变点以上某一温度,保持一定时间,然后以大于vk(vk是过冷奥氏体连续冷却转变曲线CCT曲线的临界冷却速度)的速度冷却获得马氏体或下贝氏体组织的热处理工艺。淬火的主要目的——获得马氏体或下贝氏体,为以后获得各种力学性能的回火组织作准备。淬火温度的选择 1)亚共析钢:Ac3+(30~50)℃(要完全 奥氏体化)2)过共析钢:Ac1+(30~50)℃(是部分奥氏体化)3)合金钢的淬火温度允许比碳素钢高,一般为临界点以上(50~100)℃。碳素钢的淬火加热温度范围,如图所示:二、淬火介质理想的淬火冷却速度,如图6—26所示。在C曲线“鼻尖”附近快冷,而在Ms点附近应尽量慢冷。常用的冷却介质有:油、水、盐水等,其冷却能力依此增加。新型水溶性淬火介质,如图所示:三、常用淬火方法:如图所示: 1)单液淬火2)双液淬火3)马氏体分级淬火4)贝氏体等温淬火 [4] 淬透性 淬透性的基本概念钢的淬透性——是指在规定的条件下,钢在淬火时能够获得淬硬层深度的能力。淬透性是钢的一种热处理工艺性能,与冷却速度无关。淬透性也叫可淬性,它取决于钢的淬火临界冷却速度VK(过冷奥氏体连续冷却转变曲线CCT曲线的临界冷却速度)的大小。二、淬透性对钢的力学性能的影响淬透性对钢的力学性能有很大影响。淬透的工件,表里性能均匀一致;未淬透时,表里性能存在差异。淬透的工件经调质后由表及里都是回火索氏体,而未淬透的工件心部是片状索氏体和铁素体,尤其是韧性(ak)相差特别大。不同的零件对淬透性要求不一样。如弹簧要求淬透,而齿轮即不要求淬透。三、影响淬透性的因素影响钢的淬透性的决定性因素是临界冷却速度(vk),临界冷却速度越小,淬透性越大。影响因素有:1、含碳量 :共析点附近淬透性最好,远离S点差。2、合金元素: 除Co外,几乎所有的合金元素都降低钢的临界冷却速度,即提高钢的淬透性。3、奥氏体化:温度越高,保温时间越长,钢的淬透性增大。四、淬透性的测定和表示方法未端淬火法GB225—88 钢的淬透性表示方法临界淬透直径Dc——它是指心部得到全部M或5